## PENGARUH KECEPATAN PUTAR PAHAT PADA PROSES FRICTION DRILLING TERHADAP MIKROSTRUKTUR TEMBAGA

## Muhammad Akhlis Rizza
(dosen teknik mesin Politeknik Negeri Malang)

## RINGKASAN
Friction drilling ialah metode pembuatan lubang non tradisional yang menggunakan panas hasil gesekan antara pahat konis yang berputar dan benda kerja untuk mengurangi dan melakukan penetrasi benda kerja untuk membuat lubang. Friction drilling disebut juga thermal drilling, form drilling, atau friction stir drilling. Friction drilling banyak diaplikasikan pada konstruksi pengikatan plat.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh kecepatan putara pahat pada proses pembuatan lubang secara friction  drilling terhadap mikrostruktur tembaga.  Hasil penelitian : semakin cepat putaran pahat menyebabkan ukuran butiran tembaga semakin besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh temperature yang semakin meningkat dengan kenaikan kecepatan putaran pahat
Kata kunci : friction drilling, putaran pahat, kecepatan makan.

## PENDAHULUAN

## 1. Latar belakang
Overy (1978) dalam Mashudi (2007) menjelaskan bahwa bahwa metode pengikatan dengan penggurdian gesek dalam banyak situasi dapat mengurangi biaya.  Hal ini dapat dicapai  karena penggurdian gesek menghasilkan bentuk boss dan bush dari bahan induk yang bermanfaat memberikan tambahan luasan pengikatan sehingga tidak diperlukan lagi komponen tambahan lainnya.
Menurut Mashudi (2007), tujuan utama dari proses penggurdian gesek adalah untuk menghasilkan perluasan bidang lubang pada pelat tipis atau pipa logam untuk memberikan luasan pengikatan yang cukup untuk penguliran, brazing , soldering , atau pengelasan.
Sebagai pengikat untuk memperkuat sambungan, ada beberapa metode yang dapat  dikembangkan. Untuk memperkuat sambungan, setelah proses friction drilling
dapat dilakukan proses threading (pembuatan ulir). Alternatif pembuatan ulir ialah dengan pembentukan (metal forming) , agar ulir yang dibuat lebih kuat.
Gambar 1 : Metode pengikatan pelat Sumber: Budde, L., 1994
Dalam penelitian ini, kecepatan makan dan putaran pahat proses friction drilling dipilih menjadi variabel penelitian karena saat friction drilling terjadi temperature tinggi (terlihat dari munculnya asap dan warna hitam pada fixtures pemegang benda kerja) sehingga diperkirakan akan mempengaruhi struktur tembaga pada proses friction drilling

## 2. Rumusan masalah
Bagaimana pengaruh putaran dan kecepatan makan pahat  pada proses friction drilling terhadap mikrostruktur tembaga?

## 3. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putaran dan kecepatan makan pahat  pada proses friction drilling terhadap mikrostruktur tembaga.

## 4. Batasan masalah
Batasan masalah pada penelitian ini ialah:
a. Material yang dipakai adalah plat tembaga dengan ketebalan 3 mm
b. Mesin yang dipakai adalah mesin EMCO VMC 200
d. Pahat friction drilling jenis HSS,
berdiameter 9 mm, sudut konis 24 0 .

## PENELITIAN SEBELUMNYA
Scott F. Miller, Peter J. Blau, and Albert J. Shih pada tahun 2005 melakukan penelitian dengan judul Microstructural Alterations Associated With Friction Drilling of Steel, Aluminum, and Titanium. Latar belakang penelitian tersebut ialah perlunya dilakukan riset mengenai perubahan mikrostruktur dan material properties pada benda kerja akibat
deformasi dan temperatur yang tinggi saat friction drilling
Pada tahun yang sama  Scott F. Miller, Jia Tao, dan Albert J. Shih melakukan penelitian dengan judul Friction drilling of cast metals. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian di atas ialah masalah kualitas bushing pada friction drilling , khususnya masalah fracture .
Penelitian mengenai mekanika friction drilling dilakukan  Scott F. Miller, Rui Li, Hsin Wang, dan Albert J. Shih pada tahun 2006 dengan judul Experimental and Numerical Analysis of the Friction Drilling Process .
Latar belakang penelitian di atas ialah kurangnya riset mengenai mekanika friction drilling terutama mengenai pengukuran dan pemodelan gaya, torsi, dan temperatur pada tool dan benda kerja.
Metode risetnya dengan memasang kamera infra merah untuk mengukur  temperatur
tool dan benda kerja selama proses friction drilling .
Mengenai keausan pahat friction drilling , Scott F. Miller, Peter J. Blau, dan Albert J. Shih, pada tahun 2006 melakukan penelitian dengan judul Tool wear  in friction drilling. Latar belakang penelitian di atas ialah belum adanya riset mengenai keausan pahat pada friction drilling . Metode yang dilakukan pada penelitian ini ialah diadakan pengukuran  berat tool dan
profil tool setelah dilakukan proses friction drilling sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 1000, serta kelipatan 1000. Hasilnya, tool mengalami keausan setelah proses sebanyak 11000 kali. Keausan yang terjadi merupakan adhesive, oxidative , dan abrasive wear .

## Friction Drilling
Friction drilling ialah metode pembuatan lubang non tradisional yang menggunakan panas hasil gesekan antara pahat konis yang berputar dan benda kerja untuk mengurangi dan melakukan penetrasi benda kerja untuk membuat lubang.
Friction drilling disebut juga thermal drilling , form drilling , atau friction stir drilling .
Friction drilling membentuk bushing pada benda kerja dan tidak membentuk chip
Gambar 2: friction drilling Sumber: Miller, 2005
Hipotesis penelitian ini adalah :  Putaran pahat tinggi dan kecepatan pemakanan yang tinggi pada friction drilling akan mengakibatkan temperatur tinggi (pada tempeatur rekristalisasi), sehingga akan terjadi perubahan ukuran butiran pada tembaga

## METODE PENELITIAN

## Diagram alir penelitian

## Gambar 3 diagram alir penelitian
1 Alat dan Bahan :
a. Mesin CNC VMC 200 EMCO
b. ADC dan thermocouple c. Komputer d. Alat uji foto mikro e. Pahat friction drilling f. Benda kerja tembaga 64 x 20 x 3

## 2 Instalasi Penelitian
Instalasi proses friction drilling adalah sebagai berikut:
Gambar 4 Proses friction drilling

## PEMBAHASAN

## Foto Mikrostruktur
Foto mikrostruktur bagian ulir pada kecepatan makan 80 mm/mnt adalah sebagai berikut :
Gambar 5 : Foto mikrostruktur pada putaran (rpm) 659-1500-2341

## Pengukuran Temperatur saat Proses
Friction Drilling
Pada saat proses friction drilling , diadakan pengukuran temperatur pada bagian logam yang dilubangi. Hasilnya ditabelkan sebagai berikut:
PUTARAN (RPM) 659 1500  2341 Kecepatan makan 80 175.45 244.32 295.65
Tabel 1 : Temperatur ( o C) saat Proses Friction Drilling
Pengerjaan friction drilling secara umum dilakukan pada temperature 175.45-295,65
(448,50 K –  569,8 K),  yang berarti temparatur tersebut berada pada daerah pengerjaan dingin hingga daerah rekristalisasi pada kondisi normal. Rekristalisasi tembaga terjadi pada 0,4-0,6 x melting point . Melting point tembaga ialah  1356.15 K . Maka tembaga pada kondisi normal ter-rekristalisasi pada temperatur 542,46 –  813,69K (269,31- 540,54 o C).
Kondisi logam saat proses mulai dari pekerjaan dingin hingga terjadi pemanasan digambarkan  oleh grafik berikut
Gambar 6 :  Pengaruh suhu pada struktur logam Sumber : Smith, 2004
Kenaikan kecepatan putaran pahat friction drilling menyebabkan naiknya temperatur akibat gesekan. Kenaikan
temperatur dapat mengakibatkan perubahan sifat logam.
Dari foto mikro tembaga yang telah dilubangi dengan proses friction drilling di atas, terlihat bahwa semakin cepat putaran pahat menyebabkan ukuran butiran tembaga semakin besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh temperature yang semakin meningkat dengan kenaikan kecepatan putaran pahat
Ketika temperatur masih dalam wilayah pengerjaan dingin, logam cenderung bersifat keras dan getas, serta memiliki butiran yang kecil. Pada pekerjaan di bawah temperature rekristalisasi, deformasi akan menyebabkan naiknya kekerasan, naiknya kekuatan, tetapi disertai dengan turunnya keuletan.
Kenaikan kecepatan putaran pahat friction drilling menyebabkan naiknya temperatur akibat gesekan. Kenaikan temperatur dapat mengakibatkan perubahan sifat logam. Prinsip dasarnya ialah bahwa pemanasan terhadap benda kerja yang telah mengalami deformasi akan menurunkan kerapatan dislokasinya sehingga logam menjadi lebih ulet.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kecepatan putaran pahat berpengaruh terhadap mikrostruktur tembaga.. semakin cepat putaran pahat menyebabkan ukuran butiran tembaga semakin besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh temperature yang semakin meningkat dengan kenaikan kecepatan putaran pahat
Saran Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar menggunakan cara pengujian ulir yang lebih lengkap. Selain
itu, material yang dipakai lebih bervariasi misalnya pada aluminium

## DAFTAR PUSTAKA
1) Budde, L, 1994, Definition and
Classification of Mechanical Fastening Methods , Universität-Gesamthochschule
Paderborn, European Aluminium Association
2) Chowdary  , Ozdoganlar B, Kapoor SG, DeVor RE, 2002, Modeling And Analysis Of Internal Thread Forming .
Technical Paper Society of Manufacturing Engineers (741-751
3) Mashudi, I, 2007, Studi Eksperimen
Ketinggian Boss Dan Bush Pada Penggurdian Gesek Dengan Benda Kerja Pelat Tembaga, TESIS
4) Miller, S. F., Blau, P. J., Shih, A. J., 2005, “Microstuctural Alteration Associated With Friction Drilling of Steel, Aluminium, and Titanium,” ASM
International,
5) Overy K., 1978, “Flowdrilling Bush Formation in Thin Metal,” CME, July, pp. 70-71.
6) Sularso, Suga K, 1997, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Pradnya Paramita Jakarta.
7) Smith, 2004. Foundations of Material Science and Engineering. Mc Graw Hill, New York.
8)